Jean ESCARD. — LliS ALIJAGES FERRO-MÉTALLIQUES 



679 



III. — Ferko-manganèsb 



La fabrication du ferro-manganèse au four 

 électrique est relativement récente. On s'était 

 contenté, en elTet, jusciu'à ces dernières années 

 du haut fourneau, qui lui-même avait succédé 

 au creuset. La lutte entre le four électrique et 

 le haut fourneau est surtout d'ordre économiciue, 

 mais il parait démontré aujourd'hui que le pre- 

 mierpermet un prix de revient moins élevé à la 

 tonne, pourvu que le prix du cheval-an électrique 

 soit compris entre 50 et 75 francs. Un des prin- 

 cipaux, avantages du four électrique est de ne 

 nécessiter qu'une consommation fort réduite de 

 coke, ce dernier ne servant pas d'agent calorili- 

 qîie, mais seulement de réducteur vis-à-vis du 

 minerai. En outre, l'installation d'un atelier de 

 ferro-manganèse électrothermique est beaucoup 

 moins coûteuse que celle d'un haut-fourneau avec 

 tous ses appareils accessoires : gazogènes, souf- 

 fleries, récupérateurs, etc. Enfin, la main-d'œuvre 

 est minimum dansle casdu four électrique, deux 

 ouvriers pouvant assurer le service régulier de 

 deux appareils marchant simaltanément avec un 

 décalage d'une heure. 



\. Fabrication. — La presque totalité des fours 

 employés dans cette fabrication est du type four 

 à carbure, rond ou carré (fig. 2), avec revête- 

 ment extra-magnésien ou calcaire, sole en gra- 

 phite et conducteurs électriques noyés dans la 

 sole. Ils sont construits en général pour des 

 puissances assez élevées, mais les types les plus 

 répandus varient entre 500 et 1.500 chevaux, avec 

 tendance à utiliser de préférence ceux compris 

 entre 1.000 et 1.500 kilowatts. Ils sont très pro- 

 fonds afin de donner un rendement maximum au 

 double point de vue chaleur et quantité. Les gaz 

 chauds produits à la base de la cuve circulent en 

 sens inverse de la matière et réchauffent ainsi les 

 charges introduites dans le four presque conti- 

 nuellement. On évite donc les pertes en manga- 

 nèse sous forme de scories rousses à base d'oxyde 

 salin Mn^ 0^, les lits superposés de minerai et de 

 coke formant filtre et les gaz qui s'échappent y 

 laissant la plus grande partie du manganèse en- 

 traîné. 



Les électrodes sont généralement en anthra- 

 cite. On préfère les électrodes de dimensions 

 moyennes, couplées par deux ou quatre, aux 

 grosses électrodes; ces dernières ont, en effet, une 

 conductibilité plusfaible àcause deleurmoindre 

 homogénéité si elles dépassent une certaine sec- 

 tion et occasionnent de grands frais par perle 

 de matières et de temps si elles viennent à se 

 rompre en cours de travail. Four les électrodes 

 moyennes groupées, on admet 4 ampères par cen- 



timètre carré pour un lourde 500 chevaux; un 

 couplage de 'i électrodes de 25 cm. de côté cha- 

 cune et travaillant en parallèle parait être le plus 

 efficace; leur longueur est de 1 m. 80. 



A part quelques variantes selon les usines, la 

 charge est la suivante : 



Minerai ' 2.300 kg. 



Coke 4^6 



Fer 4o 



Spatli variable buivaiil le minerai. 



Fig, 2. — Four à ferro-manganèse : coupes verticales^ 

 transversale et longitudinale 



Si le minerai est siliceux, on augmente un peu 

 la quantité de fer, afin que la silice scorifie 

 l'oxyde de fer et non l'oxyde de manganèse. 



2. Propriétés et utilisation. — Le ferro-manga- 

 nèse à 46-50% Mn est très dur, très compact et 

 n'a pas l'aspect lamellaire du métal pur; il est 

 blanc argent ou blanc jaunâtre et présente sou- 

 vent des reflets irisés. Il est d'autant plus fragile 

 que son pourcentage de manganèse estplus élevé; 

 à 90 o/o Mn, il se désagrège aisément et finit par 

 tomber en pou ssière. 



Nous donnons ci-dessous la composition de 

 deux ferro-manganèses ù 70 et 80 "/o • 



Fer i3,ao "/„ 2-2,5o »/„ 



Manganèse 81,00 70,^0 



Carbone 5,5o 7,00 



Silicium o,ao o,o5 



Phosphore .... 0,08 o, i a 



Le ferro-manganèse a d'importants emplois en 

 métallurgie; les principauxconcernent l'affinage 

 des aciers ordinaires, la préparation des acierrf 



1. La plup:trt des minerais de manganèse .se rfittnchent à 

 la variété pyrttlusite, MnO-, On utilis* aussi des quantités 

 variables de minerais silicates uu carbonates : rhodonile^ etc. 



